TIMWORK-inc/kds-kcs-standards huggingface dataset:
이 기준은 방수를 필요로 하는 부위에 개량 아스팔트 시트를 사용하여 시공하는 방수공사에 적용한다.
· KCS 41 40 02 아스팔트 방수공사
· KCS 41 40 03 개량 아스팔트시트 방수공사
· KS F 4917 개량 아스팔트 방수 시트
2.1 프라이머
프라이머는 KCS 41 40 02(2.1) 또는 합성고무나 합성수지로 개량한 아스팔트를 주원료로 하는 용제계(유성타입) 및 에멀션계(수용성 아스팔트 에멀션계)의 것이나 이외에 프라이머의 성능이 확보되는 자재를 선택하여 사용한다(아스팔트계 아닌 것 사용가능). 솔, 롤러, 뿜칠기구 및 고무주걱 등으로 도포하는데 지장이 없고, 8 시간 이내에 건조되는 품질의 것으로 방수재 제조자가 지정하는 것으로 한다.
2.2 방수 시트류
2.2.1 개량 아스팔트 방수시트
개량 아스팔트 방수시트의 종류와 치수 및 품질은 KS F 4917에 적합한 것으로 한다.
2.2.2 덧붙임용 시트
덧붙임용 시트는 KS F 4917의 비노출 복층방수용에 적합하고, 덧붙이기에 적합한 것으로 한다.
2.2.3 점착층 붙은 시트
점착층 붙은 시트는 KS F 4917의 비노출 복층방수용에 적합하고, 뒷면에 점착층이 붙은 것으로 토치 불꽃에 의하여 그 자체 및 단열재가 손상을 받지 않는 것으로 한다.
2.3 방수 실링재
실링재는 폴리머 개량 아스팔트계로 하며, 실링재의 성능을 만족하는 재료를 선택하여 적용한다. 종류는 정형 실링재와 부정형 실링재가 있다.
2.4 단열재
노출용 단열재 삽입공법(M-MiT)에 이용되는 단열재는 KS M 3809의 압축강도가 0.147N/mm² 이상인 것으로 한다.
2.4.1 단열재용 접착제
단열재용 접착제는 개량 아스팔트 시트 및 단열재를 손상시키지 않는 품질의 것으로 시공에 적합한 것으로 한다.
2.5 관련 재료
다음의 관련 재료는 방수재 제조자가 지정하는 것으로 한다.
2.5.1 마감도료
마감도료는 솔, 롤러 또는 뿜칠기구로 도포하는데 지장이 없고, 방수층과 충분히 접착하며, 양호한 내후성을 갖고 방수층의 품질을 저하시키지 않는 것으로 한다.
2.5.2 보호완충재
보호완충재는 지하 외벽의 방수층 표면에 부착하여 모래, 흙 등으로 되메우기 시의 충격 및 침하로부터 방수층을 보호할 수 있는 것으로 한다.
2.5.3 누름고정판
누름고정판은 적절한 강성과 내구성을 갖고 방수층의 끝부분을 확실하게 고정시킬 수 있는 것으로 한다.
2.5.4 탈기장치
탈기장치는 방수성능을 손상시키는 것 없이 바탕의 수분을 양호하게 탈기시키고, 토치의 불꽃으로 변형되지 않는 내구성이 뛰어난 것으로 한다.
상기 이외의 재료는 방수재 제조자가 지정하는 것으로 한다.
방수층의 종류는 표 3.1-1을 표준으로 한다. 방수층의 적용은 표 3.1-2에 따르며, 지정은 공사시방에 의한다.
표 3.1-1 개량 아스팔트 시트 방수층의 종류

종별

공정

보행용 전면접착

(M-PrF)

노출용 전면접착(M-MiF1))

노출용 단열재 삽입 (M-MiT)

a

b

1

프라이머

(0.4 kg/m²)

프라이머

(0.4 kg/m²)

프라이머

(0.4 kg/m²)

프라이머

(0.4 kg/m²)

2

개량 아스팔트 방수시트(비노출 복층방수용) 2.5 mm 이상

개량 아스팔트 방수시트(노출 단층방수용) 4.0 mm 이상

개량 아스팔트 방수시트(비노출 복층방수용) 2.5 mm 이상

접착제

3

개량 아스팔트 방수시트(비노출 복층방수용) 2.5 mm 이상

－

개량 아스팔트 방수시트(노출 복층방수용) 3.0 mm 이상

단열재

4

－

－

－

점착층 붙은 개량 아스팔트 방수시트 2.0 mm 이상

5

－

－

－

개량 아스팔트 방수시트(노출 복층방수용) 3.0 mm 이상

보호 및 마감

현장타설콘크리트, 아스팔트콘크리트, 콘크리트블록, 모르타르, 자갈

마감도료 또는 없음

주1) 최상층에 노출용의 개량 아스팔트 시트를 사용하여 전면밀착으로 하는 공법. a, b의 2종류가 있으며, 부위에 따라 선택하여 적용할 수 있다.

2) 치켜올림 및 감아내림부는 누름고정판으로 고정하고 실링재로 처리한다. 다만, 실내에서 방수층의 치켜올림 높이가 낮을 경우에는 누름고정판을 제외할 수도 있다.

3) 오목모서리에는 미리 너비 200mm 정도의 덧붙임용 시트를 붙여둔다.
4) 보행용 전면접착(M-PrF)공법에서 치켜올림부의 보호 및 마감을 마감도료 또는 하지 않을 경우에는 평면의 공정 3의 개량 아스팔트 시트를 오목모서리 앞에서 바름을 멈추고, 두께 3mm 이상의 노출 복층방수용 개량 아스팔트 시트를 200mm 걸쳐 붙인 다음에 치켜올림부를 붙인다.

5) 드레인 주변에는 500mm 각 정도의 덧붙임용 시트를 사용한다.

6) 파이프 주변에는 덧붙임용 시트를 적절하게 혼합하여 사용한다.

7) ALC를 바탕으로 할 경우에는 표면을 미장마감하거나, 공정 1의 프라이머를 0.6kg/m²로 한다.

8) 노출용 단열재 삽입(M-MiT) 공법의 공정 1의 프라이머, 공정 2의 접착제의 사용량은 접착제의 종류에 따라 달라진다.

9) PC 또는 ALC 패널의 이음줄눈부는 덧붙임용 시트로 양쪽으로 100mm 정도씩 걸쳐 붙인다.

10) 노출용 단열재 삽입(M-MiT) 공법에서의 단열재의 두께는 공사시방서에 의한다.

11) 보행용 전면접착(M-PrF) 공법에서 단열재를 사용할 경우에는 방수층과 보호 및 마감 사이에 두고, 그 두께는 공사시방서에 의한다.

12) 마감도료의 종류와 시방은 개량 아스팔트 시트 제조자의 지정에 따른다.

13) 배관류, 설비물 등 복잡한 부위가 많은 바탕에서의 루핑류 사용량은 바탕면적에 대해 1.2kg/m²로 한다.

14) 표 중의 ( ) 안 수치는 사용량을 나타내며, 두께기준은 아스팔트 재료층(점착층 포함)의 두께를 의미한다.
3.1.2 방수층의 적용
방수층의 적용은 표 3.1-2에 따르며, 지정은 공사시방서에 의한다.
표 3.1-2 방수층의 적용

종별

보행용 전면접착 (M-PrF)

노출용 전면접착(M-MiF)

노출용 단열재 삽입(M-MiT)

부위

바탕

a

b

지붕

RC

○

○

○

○

PC

○1)

○

○

○

ALC

－

○

○

○

차양

RC

－

○

－

－

PC

－

○

－

－

지하외벽(외부쪽)

RC

○

－

－

－

실내

욕실 등

RC

○

－

－

－

주차장

RC

○

－

－

－

수영장

RC

○

－

－

－

인공연못 및 정원

RC

○

－

－

－

바탕(바닥)의 물매

1/100∼1/50

1/50∼1/20

주 1) ○ : 적용, － : 표준 외

2) 아스팔트콘크리트, 콘크리트블록, 자갈에 의한 보호 및 마감에 한함.
3.2 프라이머의 도포
바탕을 충분히 청소한 후, 프라이머를 솔, 롤러, 뿜칠기구 및 고무주걱 등으로 균일하게 도포한다.
3.3 개량 아스팔트 방수시트 붙이기
(1) 개량 아스팔트 방수시트는 토치로 개량 아스팔트 시트의 뒷면과 바탕을 균일하게 가열하여 개량 아스팔트를 용융시키고, 눌러서 붙이는 방법을 표준으로 한다.
(2) 일반부의 개량 아스팔트 방수시트가 상호 겹쳐진 접합부는 개량 아스팔트가 삐져나올 정도로 충분히 가열 및 용융시켜 눌러서 붙인다. 개량 아스팔트 방수시트의 상호 겹침은 길이방향으로 200mm, 너비방향으로는 100mm 이상으로 하고, 물매의 낮은 부위에 위치한 시트가 겹침 시 아래면에 오도록 접합시킨다.
(3) 보행용 전면접착(M-PrF), 노출용 전면접착(M-MiF, b), 노출용 단열재 삽입(M-MiT) 공법의 경우에는 상층 개량 아스팔트 방수시트의 접합부와 하층 개량 아스팔트 방수시트의 접합부가 겹쳐지지 않도록 한다.
(4) ALC패널 및 PC패널의 단변 접합부 등 큰 움직임이 예상되는 부위는 미리 너비 300mm 정도의 덧붙임용 시트로 처리한다.
(5) 치켜올림의 개량 아스팔트 방수시트의 끝부분은 누름철물을 이용하여 고정하고, 실링재로 실링처리한다.
(6) 지하 외벽 및 수영장 등의 벽면에서 개량 아스팔트 방수시트 붙이기는 미리 개량 아스팔트 방수시트를 2m 정도로 재단하여 시공한다. 높이가 2m 이상인 벽은 같은 작업을 반복한다. 재단하지 않고 개량 아스팔트 방수시트를 붙이는 경우에는 늘어뜨리는 장치를 이용하여 시공한다. 개량 아스팔트 방수시트의 겹침폭은 길이 및 너비 방향 모두 100mm 이상으로 하고 최상단부 및 높이가 10m를 넘는 벽에서는 10m마다 누름철물을 이용하여 고정한다.
(7) 바탕에 부분적으로 접착시키는 경우의 시공법은 공사시방에 따른다.
3.4 단열재 붙이기
(1) 노출용 단열재 삽입(M-MiT) 공법에서의 단열재는 공정 2의 단열재용 접착제를 균일하게 바르면서 빈틈없이 붙이고, 그 위를 점착층 붙은 시트로 붙인다.
(2) 보행용 전면접착(M-PrF) 공법에서의 단열재는 단열재용 접착제를 이용하여 붙이든지 또는 이미 시공된 개량 아스팔트 방수시트의 표면을 토치로 부분적으로 가열하여 빈틈없이 붙인다.
3.5 특수부위의 처리
(1) 오목모서리와 볼록 모서리 부분은 일반 평면부에서의 개량 아스팔트 방수시트 붙이기에 앞서 너비 200mm 정도의 덧붙임용 시트로 처리한다.
(2) 드레인 주변은 일반 평면부의 개량 아스팔트 방수시트 붙이기에 앞서 미리 드레인 안지름 정도 크기의 구멍을 뚫은 500mm 각 정도의 덧붙임 용 시트를 드레인의 몸체와 평면부에 걸쳐 붙인다. 일반 평면부의 개량 아스팔트 방수시트는 덧붙임용 시트 위에 겹쳐 붙이고 드레인의 안지름에 맞추어 잘라낸다.
(3) 파이프 주변은 일반 평면부의 개량 아스팔트 방수시트 붙이기에 앞서 파이프의 바깥지름 정도 크기의 구멍을 뚫은 한 변이 파이프의 직경보다 400mm 정도 더 큰 정방형의 덧붙임용 시트를 파이프 면에 100mm 정도, 바닥면에 50mm 정도 걸쳐 붙인 후, 일반 평면부의 개량 아스팔트 방수시트를 겹쳐 붙인다.
(4) 파이프의 치켜올림부의 개량 아스팔트 방수시트는 소정의 높이까지 붙이고, 상단 끝부분은 내구성이 좋은 금속류 및 플라스틱재로 고정하여 하단부와 함께 실링재로 처리한다.
3.6 보호 및 마감
개량 아스팔트 시트 방수층의 보호 및 마감은 표 3.1-1, 표 3.1-2에 따르고, 그 종류는 공사시방서에 의한다.
3.6.1 지붕의 공법
(1) 현장타설 콘크리트KCS 41 40 02(3.8.1(1))
(2) 아스팔트 콘크리트KCS 41 40 02(3.8.1(2))
(3) 콘크리트 블록KCS 41 40 02(3.8.1(3))
(4) 자갈KCS 41 40 02(3.8.1(4))
(5) 마감도료KCS 41 40 02(3.8.1(5))
3.6.2 실내의 공법
(1) 현장타설 콘크리트KCS 41 40 02(3.8.2(1))
(2) 시멘트 모르타르KCS 41 40 02(3.8.2(2))
3.6.3 수영장, 인공연못 및 정원의 공법
KCS 41 40 02(3.8.3) 에 따른다.
3.6.4 지하 외벽의 공법
KCS 41 40 02(3.8.4) 에 따른다.